130 RECHERCHES 
2.° I faut pofer le milieu de l'intervalle qu'il y a entre les poles 
. , # - 4 
des barreaux exaétement fur le point qu'on a déterminé pour le 
centre magnétique, ou fur le milieu de la lame. 
3.° Aimantez alors la lame en queftion , ayant foin de prefler 
par-tout également , ($.291), & de mouvoir les barreaux du 
mouvement le plus uniforme qu'il fe pourra, en frottant chaque 
partie de la lame un nombre égal de fois. Ces deux précautions 
fervent à rendre les poles égaux. 
4.° Il faut frotter la lame un nombre égal de fois, des deux 
côtes, & avec des précautions égales. Je crois même qu'il eft plus 
avantageux de frotter la lame d’abord , dix fois, par exemple, 
d'un côté : puis dix fois de l’autre: puis dix fois du premier côté, 
&c. afin que la force pénètre également, sil eft poflible , routes 
les parties, & que les particules homologues puiflenc obtenir des 
forces égales. 
s-” Si l'on croyoit que les idées propofces, $. 284, peuvent 
être de quelque utilité, on ne doit pas pouffer l'imprégnation 
_ au-delà du point dont il a été fait mention dans ce S. 
$.29$e 
Avantages de 
Ja méthode de 
M. Antheaume. 
$. 296. 
Æxpériences 
3. deflus. 
$. 295. Il y a deux méthodes d’aimanter felon la double tou- 
che. La première eft celle du Doéteur Mrchell, dans laquelle les 
barreaux font joints par le haut & féparés par en bas : l'autre a 
été inventé en même-tems par MM. Ancheaume & Æpinus : 
les barreaux font fort diftans par en haut, & ne le font que très- 
peu par en bas, de l’épaifileur d'une carte à jouer : par exemple, 
M. Æpinus donne la préférence à cette feconde méthode, mais 
plus théoriquement que par Expérience, car il n’en détaille au- 
cune. Je me fuis fervi au commencement de la methode du 
Docteur Michel! , dont la manipulation me paroît un peu plus 
aifée : mais je me fuis apperçu enfuite que l’autre donnoit plus 
de force aux lames : elle eft donc préférable à cet égard: c'eft ce 
qu'il me fera facile de prouver par quelques Expériences. 
$. 296. CLXXIX. Exrér. Je me fuis fervi d’une lame parfai- 
tement dure, n.° 2. Elle a 9 p.7:9 L. de longueur, ou 9: 689 p. 
